一般社団法人 建築開口部協会《 一般社団法人 板硝子協会・ガラスブロック工業会

耐熱板ガラス品質規格》

制定

平成７年

９月１日

改定

令和

６年

４月１日

一般社団法人
一般社団法人建築開口部協会
板硝子協会

ガラスブロック工業会

１ ．はじめ に
この規 格は、（一社）建築開口部協会が所 管する国 土交通 大臣認 定防火設備において主構成材料として使 用 される耐熱板 ガラスの 品質について、（ 一社）建築開 口部 協会，（一社）板硝子協会，ガラスブロッ ク 工業会の共通 の規格と して定めたものである。
２ ．適用範 囲
この規 格は、（一社）建築開口部協会が所 管する国 土交通 大臣認 定防火設備において主構成材料として使 用 される耐熱板 ガラスに ついて規定する。
耐熱板ガラスとは、網が入っていない単板ガラスで、指定性能評価機関の評価業務方法書による試験方法で２０分以上の遮炎性能を有するガラスであり、低膨張防火ガラス、耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラスの３種類がある。
適用範囲となる防火設備を下表に示す。

防火戸の認定番号

構造方法または建築材料の名称

防火設備
EB-9101～EB-9108
防火設備
EB-9111～EB-9117
防火設備
EB-9121～EB-9124
防火設備
EB-9131～EB-9133
防火設備
EB-9141
複合防火設備
CAS-0259～0261

アルミニウム合金はめ殺し窓～アルミニウム合金製引き自動ドア
アルミニウム合金はめ殺し窓～アルミニウム合金製開き窓（ドア含む）
木質系はめ殺し窓～木質系開き窓
耐熱板ガラス入り鋼製はめ殺し窓～耐熱板ガラス入り鋼製引き自動ドア
木質系開き戸耐熱板ガラス入木質系開き戸～耐熱板ガラス入鋼製開き戸・木質系開き戸・耐熱板ガラス入鋼製引き自動ドア

３ ．耐熱板 ガラスの 種類
耐熱板 ガラスの 種類は次 の通りである。
（ａ）低 膨張防火 ガラス
素板の種 別：硼珪 酸ガラ ス（建 築用板ガラ スとし て通 常 使 用されて いるソ ー ダ石 灰ガラス に 対し、ソ ーダ，石灰を減らし、主に硼酸を用いた ガラス）
二 次処理 ：素板ガ ラスを原寸切断後、熱処理をして防火用に使用できるようにした。
特長：一般の 建築用板ガラスに比べ、青みが少なく高 透明である。またフロート製法による一 般の建築用板ガラスに比べて２倍以上の 曲げ強度があり、万が一割れた際は、一 般の建築用板ガラスと同様の割れ方をす る。
（ｂ）耐 熱強化ガ ラス
素 板の種別 ：ソーダ 石灰ガラス（建築用板ガラスとして通常使用されているガラス）
二 次処理 ：素板ガ ラスを原寸切断してエッジに特殊研磨を施した後に特殊な強化処理をして耐熱強 度を高め、防火用に使用できるようにし た。
特長：フロー ト製法又はロールアウト製法による一般 の建築用板ガラスに比べて約５倍の曲げ 強度があり、万が一割れても細かく粒状 に破砕する。（強度、破砕形状ともに『 JIS R 3206 強化ガラス 』を満足してい る。）
また、 品質管理手法として、関連規格『JIS R 3223 耐 熱強化ガラス』がある。

-1-

（ｃ）耐 熱結晶化 ガラス
素 板の 種別：リチ ウムアルミナ珪酸系組成のガラス
二次処理 ：素板 ガラス を再加 熱処理して ガラス 全体 に 微 細結晶を 均一に 析 出さ せ、熱に よ る
膨張を ほとんどなくして熱衝撃強度を高め、防 火用に使用できるようにした。
特長：一般の 建築用板ガラスと同様に切断加工が容易 にできる。

４ ．規格対 象品が備 えるべき 防火設備としての実績と防火性能
この 規格で取り扱う板ガラスは、防火 設備 として 次の（１）の実績があり防火性能に関して（ ２ ）の 性能を有 している ものとす る。
（１）指定性能評価機関において、アルミニウム合 金製の 枠を用 いた仕様で防火性能試験を受け、合格しているか、防火設備（防火戸）または、特 定防 火設 備 の個別認定の取得実績があること を原則とする。
（２ ）国 土交通 大臣認定防火設備において認定されたアルミニウム製建具との組み合わ せに よって、（一社）建築開口部協会と協議の 上、指定性 能評 価機関に より定められた防火設備の試験 を受け合格するこ と。また はそれと同等以上の性能を有していること。
５ ．板厚の 種類及び 使用可能 最大寸法とバリエーション（ １ ）板 厚の種 類及び使 用可能最大寸法
板厚の 種類と使 用可能最 大寸法を下表に示す。

耐熱板ガラスの種類

板厚（呼称 厚さ）の種類（ ａ）低膨 張防火ガ ラス

5ﾐﾘ , 6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ , 10ﾐﾘ , 12ﾐﾘ

（ ｂ）耐熱 強化ガラ ス

3ﾐﾘ，4ﾐﾘ，5ﾐﾘ, 6ﾐﾘ, 6.5ﾐﾘ, 8ﾐﾘ, 10ﾐﾘ, 12ﾐﾘ

（ ｃ）耐熱 結晶化ガ ラス

5ﾐﾘ , 6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

使用可能最大寸法（見付寸法）

10ﾍﾟｰｼﾞ表を参照

本 表に記述 された使 用可能最大寸法は、（一社）建築開口部協会が所管する国土交通大臣認定
防火設備上使用する ことが可 能な最大寸法を示したものであ る。
ガ ラスの種 類によっ ては、生産していない寸法もあるので、詳細は各製造会社に確認する必要 がある。

（ ２ ）バ リエー ション
バリ エーショ ンとして 次の６タイプがある。
・透明タイプ－ －－ －耐熱 板ガラスとして最も基本的なタイ プであり、バリエー ショ ンの基 本となるもの。
・熱 線吸 収タイプ－－透明タイプのガラス素地に微量な金属 元素を加えるなどし て日 射吸収 率を上げ、日射熱除去率 ＊ を高めたもの。

-2-

・ 熱 線反射 タイプ －－透明 タイプの 表面 に 金属の薄 膜を付着 さ せて 日射反射 率を上げ 、日射 熱除去率 ＊ を高めたもの、及び熱線 吸収タイ プの品種の表面に金属の薄膜を付着させて日射反射率を 上げ、日 射熱除去率 ＊ を高めたもの。
・ｾﾗﾐｯｸ印刷タイプ－ 透明タイプのガラスの表面にセラミック塗料を塗布し焼付け印刷し たもの
・ エッチン グタイプ－透明タ イプのガラスの表 面にエッチン グ加 工（＝フロスト、 タペスト リー加工）を施したも の・型 板タイプ－－－ －表面に 型模様を施したもの＊ 日射 熱除去率とは１ －η（JIS R3106に規定する夏の日射熱取得 率）で 表される 値を示 す。
＊ なお 上記５．記載 の各 耐熱板 ガラスを組入れた（一社）建築開口 部協会が所管する国土 交通 大臣認定
防火 設備の各防火戸 標準仕様 書記載の合わせガラス、複層ガラスを使用可能とする。
６ ．板厚， 寸法の許 容差
各耐 熱板ガラスの製造会社が責任をもっ て定め、 この品質規格に 掲載するものとする。
（１）板 厚の許容 差
耐熱 板ガラス の種類別 の板厚の許容差を下表に示す。
耐 熱板ガラスの種類

呼称厚さ

許容差

5ﾐﾘ

＋０.５mm－０.３mm

6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm

12ﾐﾘ±０.８mm4ﾐﾘ±０.４mm5ﾐﾘ±０.４mm6ﾐﾘ±０ .５mm

8ﾐﾘ

±０.６mm（ ａ）低膨張防火ガ ラス型板タイプ（ ｂ）耐熱強化ガラ ス

前頁(2)ﾊﾞﾘｴｰ 3ﾐﾘ，4ﾐﾘ，5ﾐﾘ，6ﾐﾘ，6.5ﾐﾘ
ｼｮﾝにある型
板タイプを除 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ
くもの（ ｃ）耐熱結晶化
ガラス

型板タイプ

透明タイプ

±０.３ m±０.６mm

12ﾐﾘ±０.８mm5ﾐﾘ±０.５mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm5ﾐﾘ±０.５mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ

±０.６mm-3-

（２ ） 寸法の許容差
耐熱 板ガラス の種類別 の一辺の長さの許容差を下表に示す。
一辺の長さの許容差
耐熱板 ガラスの種類

呼称厚さ

一辺の長さが1000mm以下

5ﾐﾘ

±２ mm

6.5ﾐﾘ , 7.5ﾐﾘ
10ﾐﾘ , 12ﾐﾘ

＋２mm
－３mm

3ﾐﾘ，4ﾐﾘ，5ﾐﾘ，6ﾐﾘ，6.5ﾐﾘ＋１mm－２㎜（ａ ） 低膨張防火ガ ラス（ｂ ） 耐熱強化ガラ ス

一辺の長さが1000mmを越え2000mm以下

一辺 の長さが2000mmを越え3000mm以下

±３ mm

±４ mm

±３mm

±４mm

8ﾐﾘ , 10ﾐﾘ
12ﾐﾘ

＋２mm
－３mm

5ﾐﾘ

±２ mm

±３ mm

±３ mm

6.5ﾐﾘ , 8ﾐﾘ
10ﾐﾘ

＋２mm
－３mm

±３ mm

±４ mm

（ｃ ） 耐熱結晶化ガ ラス＊ 但し、 （一社）建築 開口部協 会が所管する国土交通大臣認定防火設備の各防火戸標準仕様書記 載によるガ ラスのかかり しろが確 保されるものとする。

-4-

７ ．耐風圧 強度
耐風圧 強度の計 算方法は 、以下の通りとする。
（ １）使用 するガラ スの見付 け面積、耐風圧強度
使用す るガラス の見付け 面積は、平成１２年建設省告示第1458号により、以下の通りとする。
１枚の ガラスの 見付け面 積はそのガラスの種類、構成、及び板厚に応じて、次の式によって許容 耐力が設 計風圧力を上回 るように 計算した数値以下とする。
尚、当計算は、剛性の大きいサッシ にガラ スを４辺 単純支持した 場合に適用できる。この適用範 囲以外に ついては、各製 造会社が 個別に対応するものとする。
① 単 板ガラス、合わせ ガラスの 場合
ｔ２（300×ｋ １ ×ｋ ２ ）Ｐ１ ＝×（ ｔ＋Ａ）
４ＡＰｔ

：ガラスの見付け面積（㎡）：ガラスの許容耐力（Ｎ／㎡またはＰa）：ガラスの呼び厚さ（ミリ）（合わせガラスにあ っては、 中間膜を除いたそれぞれ のガラスの呼び厚さの合計厚さ ）ｋ １ ：ガラスの種類に応じて別表１、 ２に掲 げる数値
ｋ ２ ：ガラスの構成に応じて別表３に 掲げる 数値

合 わ せ ガラス のｋ １ は 構 成す るそ れぞれ のガラ スの合 計 厚 さに 対 応した 単板ガ ラス の数 値 とす る 。
構 成す る それ ぞれ のガ ラス のｋ １ の数 値が異 なっ てい る場 合には 、最 も小 さい 数値 のｋ １ を合 わ せガラスの ｋ １ とする。なお、本計算式が適用できる合わせガラスは 、ＰＶＢある いは ＰＶＢと等価な 中間膜に よって構 成された 合わせガラスとする。
② 複層ガラスの場合
複 層 ガラス の場合は 、構成 するガ ラスそれぞ れにつ いて 計 算をおこな い、小 さ い方 の数値を そ の複層ガ ラスの許 容耐力と する。（計算式の添字１，２は構成するそれぞれのガラスを示す。）
Ｐ＝ ｍｉｎ[Ｐ １ ，Ｐ ２ ]ｔ １２（300×ｋ １ ×ｋ ２１ ）Ｐ１ ＝×（ ｔ１＋）

Ａ４

（300×ｋ １ ×ｋ ２２ ）ｔ ２２

Ｐ２ ＝×（ ｔ２＋ＡＡＰ
ｔ １ ，ｔ ２ｋ１ｋ ２１ ，ｋ ２２）
４：ガラ スの 見付け面積：ガラ スの 許容耐力（Ｎ／ ㎡またはＰa）：構成するそれぞれ のガラス の呼び厚さ：ガラスの種類に応 じて別表 １、２に掲げる 数値（強度係数）：ガラスの構成に応 じて別表 ３に掲げる数値 （構成係数）ｋ ２１ ， ｋ ２２ の算定において、t ２ ／t １ またはt １ ／t ２ が2.0を 超える 場合は、 2.0として計算する 。

-5-

別表１

ガラス の種類に よる強度係数ｋ １

ガラス の種類

強度係数ｋ １

網入、 線入磨き板ガラス

０．８

網入、 線入型板ガラス

０．６

フロー ト板ガラス

呼び厚さ８ミリ以下

１．０

熱線吸 収板ガラス

８ミリ超、１２ミリ 以下

０．９

熱線反 射ガラス

１２ミリ超、２０ミ リ以下

０．８

２０ミリ超

０．７５

倍強度 ガラス

２．０

強化ガ ラス

３．５型板ガ ラス

０．６

色焼付 ガラス２．０

別表２

耐熱板 ガラスの 強度係数ｋ １

品種

呼び厚さｔ（ミリ）強度係数ｋ １低膨 張防火ガラス

5，6.5，7.5，10，12２．０

耐熱 強化ガラス

3，4，5，6，6.5，8，10，12３．５

透明ﾀｲﾌﾟ

5，6.5，8，10０．８型板ﾀｲﾌﾟ

5，6.5，8，10０．６

耐熱 結晶化ガラス

別表３

ガラスの構成に関する係数

ガラ スの構成ｋ２

構成係数 ｋ ２単板 ガラス

１．０

合わ せガラス

０．７５

複層 ガラスｋ ２１ ＝0.75×｛１＋（ｔ ２／ｔ １ ） ３ ｝
ｋ ２２ ＝0.75×｛１＋（ｔ １／ｔ ２ ） ３ ｝-6-

８ ．出荷後 の切断
耐熱 板 ガラス の種類に よって 、各製 造会社から 出荷さ れた 後 に切断でき るもの と 切断 できない も のがあ り 、その可否を この規格 に明示することとする。

耐熱板ガラスの 種類

出荷後の切 断の可否（ａ ）低膨張防火ガ ラス

不可（ｂ ）耐熱強化ガラ ス

不可（ｃ ）耐熱結晶化ガ ラス

可能

９ ．表示
（一 社）建築開口部協会が所管する 国土交 通大臣認 定防火設備に おける主構成材料として、この 規格に則 って使用される 耐熱板ガラスは、
１） 製造会社 名（また は製造会社マーク）
２） 商品名（ または商 品マーク）
３） 本規格適 合品であ ることを示すマークを表示 する必要 がある。
本規 格 適合品 であるこ とを示 すマー クを下図に 示す。 表示 方 法は次のい ずれか の 方法 とし、ガ ラ ス
施工 後において確認 すること ができる適切な場所に表示することとする。
尚、証 紙の貼り 付けの場 合は、その証紙の発行について製造会社が運用基準を定め、責任をもって適切に 管理する こととす る。
《本規 格適合品 であるこ とを示すマークの表示方法》
Aサンドブラストなどによる打刻
B印刷
C証紙の貼り付け《表示 するマー ク》

6～15mm10～25mm-7-

１ ０．特記 事項につ いて
この規 格に定め る事項以 外に特記する事項がある場合は、受渡当事者間の協定による。

１ １．規格 の改訂
この規 格は必要 に応じ改 訂を行う。
その場 合、改定 の内容に ついては、（一社）建築開口部協会，（一社）板硝子協会，
ガラ スブロック工業 会の三者 で協議を行って定めるものとする。

-8-

【解 説 】
この 解説は、本文 に想 定した事項及びこれらに関連した事項を 説明するもので、品質規格 の一部
ではな い。

１．耐熱 板ガラス の種類に ついて
令和 ６年４月 現在、耐 熱板ガラスとして本品質規格が適用される商品名及び製造会社を次に示 す。

耐熱板ガラスの種類
低膨張防火ガラス商品

名

ピ ラ ン

ＡＧＣ 株式会社

マイボーカ

ＡＧＣ 株式 会社

パイロクリア

日本板 硝子株式会社

ファイアレックス

セント ラル硝子プロ ダクツ株 式会社

ファイブスター

サンゴ バン・グラス
・ジャ パン株式会社

ＹＫＫ ＡＰ耐熱強化ガラス

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

エムジーぼうかまねきや硝子株式会社

ファイアライト日本電 気硝子株式会 社

耐熱強化ガラス

耐熱結晶化ガラス製造会社

２． 使 用可能最大寸法につ いて本文 に記述さ れた使用 可能最大寸法は、（一社）建築開口部協会が所管する国土 交通大臣認定防 火設備上 使用することが可能な最大寸法を示したものである。
ガラ スの種類 によって は、生産していない寸法もあるので、詳細は各製造会社に確認する必要がある-9-

確認済 耐熱板ガラス一覧表（一社）建築開口部協会会社

名セントラル硝子
プロダクツ㈱耐熱板ガラスの種類
耐熱強化ガラス

商品

名品

ファイアレックス

透明タイプ

種

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

熱線吸収タイプ

日本板硝子㈱耐熱強化ガラス型板タイプ（カスミ）
透明タイプ

パイロクリア

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

日本電気硝子㈱ＡＧＣ㈱耐熱結晶化ガラス

低膨張防火ガラス

セラミック印刷タイプ
エッチングタイプ
透明タイプ(ハイグレード・ネオ)型板タイプ(梨地・カスミ・ベーシック)
透明タイプ

ファイアライトピラン

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

耐熱強化ガラス

マイボーカ

透明タイプ

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)

サンゴバン・グラス・ジャパン㈱耐熱強化ガラス

熱線吸収タイプ型板タイプ（ﾐｽﾄ）
エッチングタイプ
透明タイプ

ファイブスター

熱線反射タイプ(含 高性能熱線反射タイプ)ＹＫＫ ＡＰ㈱耐熱強化ガラス

まねきや硝子㈱耐熱強化ガラスＹＫＫ ＡＰ
耐熱強化ガラス
エムジーぼうか

熱線吸収タイプ型板タイプ（ﾐｽﾄ）
透明タイプ
透明タイプ
型板タイプ（ﾐｽﾄ）- 10 -（ﾐﾘ）
5、66.5
8、10、12最大寸法（見付寸法）（mm）
1200×2400
2000×2400
2400×3000

8、10、122300×3000

5、6、6.58、10、1255、66.5
8、10、121200×2400
2300×3000
1200×2400
1200×2400
2000×2400
2400×3000

8、10、122400×3000

8、10、128、10、121800×2400
1800×2400

5、6.5、8、101200×2400

5、6.5、8、101200×2400

56.5、7.5、10、12
5 、 6.5 、 7.5 、10、123、45、6、6.5
8、10、121200×2400
2000×3000

1200×2400
1450×2550
2400×3000

8、10、122400×3000

8、10、124、6、8
3、5、64、5、6、6.5
8、10、122200×3000
1200×2400
1200×2400
1200×2400
2000×3000

8、10、122000×3000

8、10、126
4、5、6、6.5、8、10、12
4、5、6、6.5
8、10、124、5、6、8

2000×3000
1200×2400

板

厚1200×2400

1200×2400
1300×2400
2000×3000
1200×2400

３ ．バリエ ーション について
本文 に記載さ れたバリ エーションは、（ 一社）建 築開口 部協 会 が所管する国土交通大臣認定 防火設
備上 使用することが 可能なも のを示したものである。
ガ ラ スの種 類によっ ては、 生産し ていないバ リエー ショ ン もあるので 、詳細 は 各製 造会社に 確 認する 必要がある。
尚 、 熱線吸 収タイプ について 防火 性 能を確認 した試験 に 用い たガラス は「厚さ ８ﾐﾘ換算 で日 射 熱除去 率 ＊ が０．４７」の熱線吸収ガラスである。
現在 日本国内 で生産、販売 され ている熱 線吸収ガラスの色調に は、グレー、ブロンズ 、ブル ー、グリー ンがあるが、日射熱除去率 ＊ が最も高かったグリーンの色調のガラスを熱線吸 収ガ ラスの代 表として 防火性能の確認 をおこな った。
ま た 熱 線反射 タイプ につ い て防火 性能を 確認 した試 験に 用 い たガ ラス は「厚 さ８ﾐﾘ換 算で日 射 熱除 去 率 ＊ が０．７８」の 熱線 反射ガラスであ るが、こ のガラスの反射膜はスパッタリング方式 によるも の で、膜の種類は ＳＳ８で ある。
現 在 日本国 内で生産 、販売 されて いる熱線反 射ガラ スに は 、オンライ ン方式 の もの とオフラ イ ンの ス パッ タリン グ方式 のも のがあ る が、 スパッ タリ ング方 式に よ っ てＳ Ｓ８ 反射膜 を付着 させた ガラス が日射熱除去率 ＊ が最も高く、このガラスを熱線反射ガラスの代表として防火性能の 確認 を おこなっ た。
し たがって、熱線吸収 タイプ、熱線反射タイプ、につい ては 、防火性能を確認したガラスの日射熱除 去 率 ＊ 同程度以下の対応が可能である。
＊日 射熱除去率とは１－η（JIS R3106に規定する夏の日射熱取 得率）で表される値を示す 。
セ ラ ミ ック印 刷タ イ プに ついて 防火性 能を確 認 し た試験 に用 い たガラ スは 、透 明 タイプ の素 板 に
日 射 透過率が０％で あるブラ ック色を前面 に印刷（印刷範囲は端部際まで）したものである。
した がって、日射透過率が０％以上の印刷色、つまり全印刷 色の 対応 が可能である。また、熱線を吸 収 する 印刷部 分が多 いほ ど、ガ ラ ス全 体の温 度レ ベルが 高く な る こと 、印 刷部分 はやや 強化歪 が入 り にく く、若 干耐熱 強度 が低く な るこ と、印 刷パ ターン によ る 温 度差 はコ ンピュ ーター シミュ レー シ ョン によっ て推定 する と試験 炉 内の 温度分 布に 比較し て小 さ く 、そ の影 響は無 視でき る範囲 である ことから、全面 印刷の他 、パターン印刷の対応が可能である。
エ ッ チング タイプに ついて 防火性 能を確認し た試験 に用 い たガラスは 、透明 タ イプ の素板に 、 耐
熱強 化加工前の短期 許容応力 が、同厚のフロートガラス25ＭＰa（250kgf/ｃ㎡）であるのに 対して9.8ＭＰa（100Kgf/ｃ㎡）となるエッチング処理を全面に 施した（エッチング範囲は端部際まで ）もので ある。
し たがって、耐熱強化加工前の短期許 容応力が9.8ＭＰa（100kgf/ｃ㎡）以上となるエッチング処
理 を 施したものの対 応が可能 である。また、エッチング加工部分は耐熱強度が低い こと から、全面 エッ チ ングの他、パタ ーンエッ チングの対応 が可能である。
型 板 タイプ について は、型 のパタ ーンが防火 性能に 大き な 影響を与え ると考 え られ るので、 型 のパタ ーンごとに防火 性能を確 認する必要がある。なお、耐熱結晶化ガラスは、熱による膨張がほと ん
どな く、型のパター ンによっ て防火性能に影響がないため、防火性能を確認する必要はない 。

- 11 -

耐熱板ガラス品質規格

平成 7年19月 1日
平成 9年 4月17日
平成 9年10月８日
平成10年 7月13日
平成11年 6月22日
平成12年 5月30日
平成14年 2月 1日
平成14年 9月 1日
平成15年12月19日
平成17年４月１日
平成18年４月１日
平成19年４月１日
平成20年 4月 1日
平成21年11月 1日
平成22年11月 1日
平成24年 3月30日
平成25年 5月 1日
平成27年 7月 2日
平成28年 6月 8日
平成28年 7月25日
平成29年 4月20日
平成29年11月 1日
平成30年 3月 1日
平成30年 9月 1日
平成31年 2月 1日
令和 2年12月 1日
令和 5年 4月 1日
令和 6年 4月 1日
一般社団法人

〒101-0048

一般社団法人〒108-0074

制定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定
改定

建築開口部協会

東京都千代田区神田司町２丁目８番４
吹田屋ビル６階TEL 03-6459-0730
FAX 03-6459-0731
板硝子協会

東京都港区高輪１丁目３番１３号
NBF高輪ビ ル４ 階TEL 03-6450-3926
FAX 03-6450-3928

ガラスブロック工業会〒169-0073

東京都新宿区百人町 3-21-16
日本ガラス工業センター3階TEL 03-5937-5861
FAX 03-5389-7010- 12 -